positive: 我们生活中大量的物品都是不锈钢的,比如烧水壶,保温杯,碗筷,盘子等。由于大家安全意识的提高,越来越多的人在选择不锈钢餐具的时候,都会特别留意是不是304不锈钢,很多商家都会注明自家产品是304的:<br>大家的担心都很有道理——不锈钢餐具是直接与食物接触的,如果不锈钢材料不合格,其中的重金属迁移到食物中就危险了。<br>其实304是美国的一个标准,是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304不锈钢含铬18%,含镍8%,这样的不锈钢耐腐蚀性比较好。而我们国家标准GB4806.9-2016《食品接触用金属材料及制品》其实并没有规定食品级不锈钢的牌号,只是规定与食品接触用的不锈钢必须满足5项重金属迁移物指标:<br>也就是说,不锈钢餐具在制作过程中允许加入一些重金属,但是这些金属迁移入食品中的量,不能超过上面标准的规定。<br>从标准来看,食品级不锈钢并不能和304不锈钢画等号。那普通牌号的不锈钢能否满足食品级不锈钢的要求呢?<br>采购样品检测<br>为了解开这个疑惑,寻找安心的生活,我们在市场上采购了三种普通品牌同时又很廉价的不锈钢餐具送往专业机构检测。<br>不锈钢筷子<br>不锈钢勺子<br>不锈钢盘<br>我们采购的样品都没有标记不锈钢的牌号,只是标明了是“食品级不锈钢”。我们检测了样品中锰、铬、镍的含量,这是判断不锈钢牌号的重要指标。<br>同时按国标要求,用4%的醋酸模拟酸性食物来检测样品中5项重金属以及锰的迁移量。国标并没有规定锰的迁移量,但我们还是想看一下非304牌号的不锈钢,锰的迁移量到底有多大。<br>检测结果<br>三款样品的结果基本一样,下面附上一份报告的截图:<br>为方便阅读,我们把检测数据放在如下的表格中:<br>304不锈钢要求铬含量要大于18%,镍含量要大于8%,所以从检测出的锰、铬、镍的含量看,三款样品都明显不是304不锈钢。<br>参考国标20878——2007,汤勺和碟子的不锈钢牌号可能为022Cr12Ni,为铁素体钢。<br>不锈钢筷子的锰含量高达10.2%,明显属于高猛钢。<br>但是我们检测重金属迁移时发现:<br>三款不锈钢样品均未检测出包括锰在内的重金属迁移。包括其中的高猛钢!<br>回想之前我们也曾经检测过一款儿童用保温饭盒,其内部不锈钢也是高猛钢,同样没有检测出锰和重金属迁移:<br>总结一下<br>总结
negative: 主要用于承载部件。 例: SUS 301 弹性不锈钢 SUS 304 不锈钢 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢 ,淬火不能强化 ,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀 ,淬火冷却必须在水是进行 ,以保证得到最好的抗蚀性 ;在 900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接 ;有晶间腐蚀倾向 ,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏 ;钢淬火后冷变形塑性高 ,延伸性能良好 ,但切削加工性较差。 1Cr18Ni9 它是标准的 18-8 型奥氏体不锈钢 ,淬火后能强化 ,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较 0Cr18ni9 高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理 ,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在 850℃以下空气介质、以及 750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢 ,淬火不能强化 ,钢在淬火状态下塑性很高 ,可时行深压延及其它类型的冷冲压 ;钢的切削加工性较差 ;用点焊和滚焊焊接的效果良好 ,经过焊接后必须进行热处理 ;在大气中具有高耐蚀性 ;易产晶界腐蚀 ,故在超过450 的腐蚀介质是为宜采用 ;在 750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 1Cr13 它属于铁素体 -马氏体型为锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性 ,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化 ;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性 ,在室温下的硝酸中有较好的安定性 ;在 750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高 ,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工 ;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好 ,抛光性能优良 ;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 2Cr13 它属于马氏体型不锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较 1Cr13 钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低 ;在 700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上 1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好 ;抛光性能优良 ;钢在锻造后应缓冷 ,并立即进行回火处理。 \uf9be资术技费N 免C. 网DA 维CD 无5.WWW 3Cr13 它属